COMPRADOR NOTADO<br/>GS400 1977-1978 años.<br/> GS 400 E 78-79<br/>Por favor, confirme sus modelos de motocicleta y años.<br/>Sólo los modelos de motocicletas son iguales, los años son diferentes. no se puede usar<br/>¡Gracias!<br/><br/>Material Esqueleto: Esqueleto de aluminio;<br/>Material de fricción: base de papel;<br/>Lucha contra la fuerza de impacto: ≥3 0n / cm2;<br/>Tamaño del producto:<br/>Tamaño de la placa del embrague del ancho: 152x138x116mm;<br/>Tamaño estrecho de la placa de embrague: 152x138x120mm;<br/>Espesor: 3mm<br/>Un conjunto: 6 piezas<br/>(Incluye 5pcs anchura y 1pcs estrechos)<br/><br/>Adecuado Suzuki<br/> RM 250 RJ14A 86-87<br/> DR 400 S 80-81<br/> Gn 400 T, TD, L 80-81<br/>PE 400 80-82<br/>GS400 77-78<br/> GS 400 E 78-79<br/> GSX 400 F GS40X 81<br/> DR 500 S DR500 81-88<br/> DR 600 R, RU SN41A 86-89<br/> DR 600 S, SU SN41A 85-89<br/> Ls 650 salvaje NP41B 86-00<br/><br/>Resistente al desgaste<br/>Después de 2000 veces la prueba de desgaste, la cantidad de desgaste de dos caras ≤0.02mm<br/>Temperatura :<br/>El rendimiento permanece sin cambios, mientras que -25 ℃ -180 ℃ está en uso<br/><br/>Prueba de embrague calificado<br/>1.Soak durante 12 horas en el aceite del motor de gasolina de 180 ℃ 15 / W40-SE, sin deformación de agrietamiento.<br/>2. Después de la prueba de resistencia a la prueba de carretera 20,000 kilómetros, la superficie no burbujee, la ranura de aceite no molienda, el rendimiento no desciende.<br/>3.No fenómeno de deslizamiento en el experimento de escalada de carga.